﻿18 



H. Schleimer, Synthetische Studien. 



Überwiegenden Menge des Plagioklases zuerst etwas Magnetit 

 und Augit gebildet. 



Auffällig ist hierbei die Augitausscheidung bei 1190° 

 und 1180^ in nicht unterkühltem Zustande. 



Versuch d. 70 Labrador, 20 Augit, 10 Magnetit. 



4 = 1205^ = 10600, = 12050. 



Die quantitativen Verhältnisse der Ausscheidungen liegen 

 in dieser Schmelze anders als in den früheren. Vor allem tritt 

 die Menge des ausgeschiedenen Magnetits bedeutend zurück, 

 nur vereinzelte Kriställchen liegen in dem i^eichlich gebildeten 

 Augit. Feg 0^ dürfte teils in die Bildung des Fe-reichen 

 Glases eingegangen, teils zur Konstitution des Augits ver- 

 wendet worden sein (Taf. II Fig. 1). 



Auch der Plagioklas hat sich in geringerer Menge 

 individualisiert und ist nur durch schmale Prismen mit Augit- 

 und Glaseinschlüssen vertreten. Doch hat er sich z. T. vor 

 dem Augit gebildet, der in dem kristallinischen Teile der 

 Schmelze meist als Zwischenklemmungsmasse zwischen den 

 Plagioklasleisten auftritt. Dafür spricht auch die Tatsache, 

 daß er in den glasreicheren Teilen der Schmelze bereits 

 individualisiert ist, während hier von Augit nur Spuren wahr- 

 zunehmen sind. 



Es hat sich also zuerst Magnetit und etwas Augit ge- 

 bildet, dann trat starke Plagioklasausscheidung ein, worauf 

 wieder Augitbildung erfolgte. 



Zu bemerken ist noch, daß in diesem Versuche zum 

 ersten Male in dieser Mischungsreihe eine Differenzierung in 

 eine glasarme und glasreiche Partie zu konstatieren ist, 

 während die früheren Schmelzen a, b, c durchaus gleichartig 

 erstarrt sind. 



Versuch e. 50 Labrador, 35 Augit, 15 Magnetit. 



= 1200°, Tj = 9550, Tg = 1205°. 



Die Differenzierung in einen glasigen und einen kristallinen 

 Anteil kann schon mit freiem Auge unterschieden werden. 



U. d. M. sieht man am Boden des Tiegels gelbbraune 

 Glasbasis mit zahlreichen Plagioklasprismen und vereinzelten 

 Augiten. Magnetit fehlt hier. 



